F. ZAMIiONlNI 271 



corcliorite . alcune varietà di questo uiinerale, pui' cojitenendo 

 tin 4.09 "/q Hj presentano ancora la struttura cristallina ed 

 il pleocroismo caratteristico della specie, come quelle che co]i- 

 tengono quantità molto minori di acqua (\). Nella hellandite, 

 W. C. BuoGfiKR (") ha trovato che la struttura cristallina è an- 

 cora conservata in certi cristalli molto più idratati di quelli 

 meno alterati finora noti di questo minerale. Naturalmente, le 

 ])roprietà ottiche non rimangono immutate al variare del te- 

 nore in acqua, come risulta dai dati esistenti sia per le cor- 

 dieritl, che per le hellanditi. Anche nella rinkite le proprietà 

 ottiche non sono costanti. Cosi, Rosenbusch (^) riferisce di aver 

 misurato al microscopio, col metodo di Mallard, 2 E = 73" 58' 

 (vetro rosso) e 2 E == 78" 6' (vetro verde), e di aver trovato, 

 invece, in una lamina più spessa, costituita, probabilmente, 

 da lamelle geminate, 2 E = 82" 30' (luce bianca). Laohoix (^) dà 

 2 E ^ 82" circa, per un cristallo di Groenlandia. 



In una lamina di sfaldatura abbastanza sottile, ì)ressoché 

 iiicolora, ottenuta da un campione tipico di Kangerdluarsuk, 

 inviatomi alcuni anni fa dal Prof. 0. B. Bòggild di Copenha- 

 gen, io ho ottenuto, invece, per 2 E dei valori più alti assai, 

 eseguendo le misure con un apparecchio solito per la deter- 

 minazione dell'angolo degli assi ottici. I valori da me trovati 

 sono i seguenti : 



Li X = 606 Na TI 2 = 501 



2 E = 94" ■ 95" 2' 96" 10' 97" 30' 98" 51' 



Una lamina molto più sottile, e che dava un' immagine 

 d'interferenza meno nitida, lia dato 2 E = 96" (Na) : valori 

 identici sono stati forniti da lamine dello spessore di quasi 

 1 mm. Non può, perciò, dubitarsi dell'esattezza delle determi- 

 nazioni surriferite, e nemmeno ascrivere le divergenze rispetto 

 alle misure di Rosenbusch allo spessore delle lamine od alla 

 loro struttura. 



(1) Dalle esperienze eseguite io dedussi ehe, seeoudo ogni probabilità, la eor- 

 dierite doveva inizialmente essere anidra. Che io non fossi in errore, è mostrato 

 dalle reeenti esperienze di Doelter, il quale ha ottenuto della eordierite sintetica, 

 anidra. 



(2) Ileìlandit von TJndviliOÌlen liei Kragcrij, Nom'cgen. Zeilsch. fiir Kryst. 

 1900, XLII, 417. 



(3) MikrosJiopisc/ie Physioijraiihie der Mineralien lUOS. pag. 292. 

 (-1) Mineralogie de la France et de aes colonies I, (ì2'j. 



